42Z ACADEMIE 



niais n'etoient pas convertis en acier , puir- 

 <|irils n'ont pii etre forges a chaiid. 



Un autre morceau de fonte fut place dans 

 iin creufet viiide , & tenu a un tourneau a 

 vent tres-fort , une partie coula en goutte, 

 & le laiiTa mettre en lame, ccioit di Cacur fin: 

 ]a partie non fondue , environnee de fcories, 

 etoit da fer ductiie. ( Idld. §. 2615, n. i.) 



17°. Un morceau de fonte grife, tr^s-net, 

 de la largeur d'un demi-pouce, d'~ de peace 

 crepaiffei:r , fut mis da/is la poujpure de churbon^ 

 & tenu au fourreau d'acier pendant 1 1 jours, 

 il fe trouva avoir augmente d'environ ■^\~. 

 de fon poids ; il n'y avoit point de traces de 

 fcorie , mais une pellicule femblable a la 

 plombagine; fa furface cedoit a la lime; il 

 ne put etre forge ni a chaud ni a froid ; apres 

 avoir ete caffe, fa caffure prefenta au milieu 

 iin grain qui approchoit de celui de I'acier, 

 Evec iits {tries blanches plus fines vers les 

 angles. 



Dans cette cementation , ajoute I'auteur, 

 de plus petites baguettes de fer crud font bien 

 changees entierement en acier; mais il ell li 

 caiTant , qu il eft impoifible de le forger. ( Ibid, 

 n. X. ) 



18°. La meme fonte cementee a la manure, 

 de Rcajanur y c'eft-a-dire, dnns un melange de 

 pouffiere de charbon , de luie, de cendre & 

 de fcl commun, cedoit de meme a la lime, 

 ne foutlVoit pas plus le marteau : chaufFee a 

 blanc & trempee dans Teau, fa furfa-ce s'eft 

 jdiircie, mais ce n etoit qu'iine croute mince 



